)58 F. GIOLITTI - P. CARNEVALI 



LETTURE 



Sulla cementazione degli acciai al cFomo. 



Nota di F. (tIOLITTI e F. CARNEVALI 

 (Con 1 Tavola). 



In una Nota pubblicata circa un mese addietro (*) abbiamo 

 riferito i risultati di una serie di ricerche sulla cementazione 

 degli acciai a vario tenore di nichelio mediante due cementi 

 " tipici „, dimostrando come la determinazione delle curve rap- 

 presentanti le variazioni della concentrazione del carbonio negli 

 strati successivi delle zone cementate, non solo fornisca dati di 

 notevole interesse pratico per la cementazione industriale di 

 questi importanti acciai speciali, ma permetta anche di trarre 

 alcune conseguenze intorno alla costituzione degli acciai stessi. 

 Nella presente Nota liferiamo i risultati di alcune ricerche 

 eseguite — con criteri analoghi alle precedenti — sopra un ac- 

 ciaio al cromo. 



L'acciaio al cromo che ci servi per queste esperienze, ci 

 fu ancora fornito gentilmente dal sig. Paul Girod. Tale acciaio 

 — fabbricato al forno elettrico Girod — aveva la seguente com- 

 posizione: 



C^romo 2.33 ^'o 



Carbonio 0,41 "'o 



Silicio 0.150/0 



Manganese 1,02 '|/o 



più tracce di zolfo e di fosforo. 



Sottoponemmo il metallo — sotto la forma dei soliti cilin- 

 dretti di 10 mm. di diametro per lOO mm. di lunghezza — 

 all'azione carburante di tre diversi " cementi ,, . I primi due — 

 l'etilene e l'ossido di carbonio, puri — sono "gli stessi che ave- 



(*) F. GioLiTTf e F. (/AUNKVALi, Sitila cementazione degli acciai al nichelio. 

 (Questi Rendiconti). 



